— 3« - 



-schnk (ihnc jede weitere Bchaiidlniig getrocknet. Die Belichtungszeiteii 

 waren i, 1^/4, 2, 5%, 7V4 und 12 Stunden. Nach etwa sechs Wochen waren 

 die Proben trocken und konnte an keiner einzigen auch nur eine Spur von 

 KleJjrigkeit festgestellt werden, auch nicht nach weiteren zwei Monaten. 

 Allerdings waren die Proben äußerst unansehnlich, sie waren mehr oder 

 weniger dunkel verfärbt und sahen teilweise wie lackiert aus. Letzteres ist 

 höchstwahrscheinlich auf die beim 'I'rocknrn stattfindende Serumaus- 

 scheidung zurückzuführen. 



Bei drei anderen Versuchen wurde der Kautschuk zuerst auf der 

 Waschwalzc mit viel Wasser gemangelt und dann i, 2, 4, 6 und 8 Stunden 

 gesonnt. Das Resultat war jedoch das gleiche wie bei dem vorigen Versuch. 



Ein weiterer Versuch wurde in der Weise ausgeführt, daß der Kaut- 

 schtüc direkt je 6 oder 16 Stunden gesonnt wurde; dann wurde er 24 Stunden 

 gewässert und hernach z.T. so getrocknet, z.T. vor dem Trocknen zuerst 

 gewalzt oder gewaschen. .\lle Proben waren ebenfalls bis auf Aussehen und 

 Farbe unverändert. 



Nach diesen Versuchen kann kein Zweifel darüber bestehen, daß der 

 n o r m a 1 e Kautschuk, wenn er auch während des Zapfens einige Stunden 

 dem Sonnenlicht ausgesetzt wird, dadurch nicht klebrig wt^rden kann. 

 Dennoch erscheint es ratsam, eine Besonnung auch bei dem feuchten Kaut- 

 schuk möglichst 7.U vermeiden, da hierdurch die Farbe nachteilig beein- 

 flußt wird. 



3. Einfluß d e» W ä r m e. 



Von verschiedenen P'orschern, so von Schidrowitz und Gort er, 

 wurde bereits nachgewiesen, daß Kautschuk durch Erwärmen leicht klebrig 

 wird. Wir haben nun speziell auch mit Kautschuk von Manihot Gla- 

 ziovii diesbezügliche Versuche angestellt, und zwar arbeiteten wir so, daß 

 wir die mit verschiedenen Zapfmitteln gewonnenen Kautschukproben, stets 

 nebeneinander, im Thermostaten aufgehängt eine bestimmte Zeit auf die 

 gleiche Temperatur erhitzten. 



Auf diese Weise wollten wir Gewißheit darüber erhalten, inwiefern .die 

 im Gebrauch befindlichen Koagulantien von Einfluß auf das durch Wärme 

 hervorgerufene Klebrigwerden sind. Wir haben eine größere Anzahl von 

 Versuchen ausgeführt, und zwar wurden die Proben je 64. 72 und 96 Stunden 

 auf 60° C. erwärmt. Jeder Versuch wurde zweimal in dieser Weise aus- 

 geführt. 



Wenn die Resultate dieser Versuche auch hin und wieder in mäßigen 

 Grenzen schwankten, so ergaben sich doch im Durchschnitt für Crepes die 

 nachstehende Empfindlichkeitsskala, in der i die geringste und 6 die größte 

 Empfindlichkeit (vollständig klebrig und zerflossen) bedeutet, dazwischen 

 liegen die Übergangsglieder. 



Koagulans Empfindlichkeit 



Essigsäure Madanzisaft i 



Chlorkalzium 2 



Essigsäure-Mwengere: Madanzi 3 



Mwengere; Essigkarbolsäuregemisch; Essigsäure-Mwengere; 



Madanzi gefault; Madanzi-Mwengere 4 



5 



Chlorkalzium-Mvvengere .6 



e 



